a queima desta na mesma proporcaoque uma variacao de 3,0 na saturacao ou 0,3 no M.S. *Variacoesdo BF ate 1,0 nao resultam modificacoes sensiveis na queima da mistura. *Variacoesmaiores que 2,0 resultam em mudancas na queima que podem ser facilmente notadas. *Variacoesmaiores que 3,0 implicam no ajuste do fluxo de combustivel para o forno, deforma a preparar a zona de clinquerizacao para as novas condicoes de operacao.Para correta avaliacao do B.F.deve-se levar em conta iguais materiasprimas (componentes mineralogicas) efinura constante do cru. 3.2- Indice de Queima (B.I.): Pesquisadores da Companhia FULLERestudaram o efeito da composicao potencial de clinquer no processo declinquerizacao e suas consequencias namoabilidade do clinquer e propriedadesfinais do cimento. A relacao matematica e : C3S B.I. = C3A + C4AFCalculados pelas formulas de Bogue ebaseando-se no fato que o C3S formado dependem daquelas relacoes,pois primeiro se forma o C2S e a complementacao da reacao e funcaoda fase liquida e Modulo de Aluminio. 3.3 - Dependencia da Mineralogia do Cru na Queima doClinquer :Existem muitos trabalhos praticos queclassificam as diferentes materias primas quanto a sua reatividade na fabricacaodo clinquer.Um dos melhores parametros de controlee a cal livre. Pois quanto menor for esta, melhor e mais completa sera a reacaoda clinquerizacao. O Carbonato de Calcio se decompoe em CaO e gas carbonico segundo a reacao : CaO3 CaO + CO2 - 42,52 Kcal / mol gOu seja; sao necessarios 425,2 Kcalpara decompor 1 Kg de CaCO3.A temperatura de decomposicao e 898OC,porem oscila de 812OC a 928OC dependendo do tamanho dograo e da solubilidade do CaO no CaCO3. E tambem conhecido queinicia-se a liberacao de CaO ao redor de 550OC e a temperatura podeelevar-se entre 1.000OC 1.100OC para uma completadissociacao do carbonato. Isto pode ser devido as diferentesformas cristalinas dos carbonatos, grau de cristalinidade, minerais associados e tamanho do grao. 4 - FATOR DECOLAGEM :O Fator de Colagem, tambem chamado deFator de Aptidao para Crostas e uma relacao que permite comparar misturascruas de composicoes quimicas, as mais diversas, com respeito a tendencia a formacao de colagem na zona de queima etambem a formacao de bolas e aneis de clinquer. O AW e definido por :AW = C3A + C4AF+ 0,2 C2S + 2FeO3Da relacao acima pode-se deduzir que :* O AW sera tanto maior quanto mais elevada for a fase liquida.* O AW sera tanto mais elevado quanto mais baixofor a Saturacao (C2Selevado).* O AW sera mais elevado quanto mais baixo for oM.A.* Quanto mais elevado o AW de uma mistura(clinquer), maior a sua Aptidao para formacao de colagem, bolas e aneis declinquer .Da mesma forma que as relacoes dequeima o AW deriva de observacoes praticas.O ponto otimo para o AW e aquele quepermita a formacao de uma colagem estavel na zona de queima, evitando o consumoexcessivo de tijolos refratarios e aomesmo tempo nao acarrete osindesejaveis aneis de clinquer e bolas.Os valores encontrados sao :* AW menor que 30 - Dificil formacao decolagens.* AW igual ou proximo a 33 - Boa formacao decolagem* AW proximo ou superior a 40 - Formacao de bolas e aneis de clinquer.5 - COLAGENS NOPRE-AQUECEDOR (Torre) :Apontou-se anteriormente